248 



De analyse van hetgeen bij de vorige bewerking onop- 

 gelost teruggeblevcn was, gaf het volgende resultaat: 



door behandeling niet vloeispaatzunr. door koolzure soda en potassa. 

 Kiezelzuur . . . 60,85 (het verlies) 61,31 



Magnesia .... 14,14 14,63 



Uzeroxydul . . 12,92 12,74 



Kalk 5,30 2,93 



Alumina .... 4,74 4,96 



Mangaanoxydul 0,60 



Soda 1,53 



Potassa 0,82 



Chroomijzer . . 1,12 



100,00 



Terwijl eindelijk de analyse der onopgelost teruggeble- 

 vene silicaatmassa, die gedurende meerdere dagen met 

 kokend zoutzuur en daarna herhaaldelijk met koolzure 

 soda was uilgetrokken, het volgende resultaat opleverde: 



door H Fl. door NaCO, en KCO. r 



Kiezelzuur . . . 58,50 (het verlies) 59,10 



Magnesia .... 16,39 



Uzeroxydul . . 11,63 



Kalk 3,05 



Alumina .... 4,35 



Mangaanoxydul 0,50 



Soda ...... 1,78 



Potassa 1,29 



Chroomijzer . . 2,51 



100,00 



Indien wij uit deze gegevens tot de kennis van de 

 samenstelling der silicaten willen komen, zoo vinden wij 

 dat 100 deelen van het in zoutzuur oplosbaar silicaat 

 bestaan uit; 



